SÉANCE DU 26 MAI 1902. 12 25 



soufre qui les accompagne quelquefois; le produit, fondu à nouveau, était coulé dans 

 des lingotières cylindriques et obtenu en bruons de 5"^™, 5 de diamètre et 7'='" de 

 longueur. Pour la mesure des résistances, j'ai adopté la méthode dilïérentielle qui m'a 

 paru la plus sûre et la plus rapide. Le bâton était muni à ses extrémités de deux fils 

 de courant et entre celles-ci, à f'" environ, de ileux prises de voltage reliées à l'un 

 des circuits d'un galvanomètre différentiel Thomson; ce circuit comprenait des résis- 

 tances variables de i"* à 1 10000™. Le second circuit du différentiel était relié à deux 

 fiches, mobiles sur des résistances de o",ooi à i5o'^. Ces résistances étaient interca- 

 lées avec le bâton de sulfure dans le circuit d'un accumulateur; une clef de contact et 

 des résistances additionnelles de 10'" à 1000" permettaient de faire la lecture de o en 

 envoyant pendant un temps très court un courant d'intensité très faible. Les forces 

 thermo-électriques produisaient des déplacements permanents du o sans aucune 

 influence sur les mesures. Le sulfure était placé ;i l'intérieur d'un tube épais de cuivre 

 chauffé dans un four électrique à fil de nickel. Ln température était mesurée par un 

 couple platine-platine iridié placé à l'intérieur du tube de cuivre vers le milieu du 

 bâton et dans les mêmes conditions d'isolement. 



» J'indiquerai ici les résistivités, calculées d'après les mesures de résis- 

 tance, pour trois types caractéristiques de sulfures qui semblent se 

 présenter sous des états toujours comparables et donner des mesures con- 

 cordantes quelles que soient les conditions de trempe ou de recuit. 



» Sl'LFL're de plomb PbS. — Fusion à loiS", ébullition à loSS". Corps très bon conduc- 

 teur à la température ordinaire; la résistance croît continuellement avec la tempéra- 

 ture; de — 25° à -1-100°, la résistivilé varie à peu près proportionnellement à la tem- 

 pérature et peut être représentée par la relation 



p,=: 0,000298 (i -t- o,oo5oi i). 



» L'allure de la courbe entre -1-900° et — 25° fait prévoir une tangente horizontale 

 et par conséquent un minimum de résistivité, mais à une température très basse, pro- 

 bablement Inférieure à — 100°, 



t» —25° 52", 3 118° 240° 432° 670° 840° 920° 



p 0,000264 0,000877 o,ooo5o8 0,000908 OjOoaSi o,oo545 0,00899 0,01294 



» SuLFUnE d'étain SnS. — Fusion pâteuse de 95o°à 1000°, ébullition à 1090°. Mauvais 

 conducteur à la température ordinaire; la résistance décroît continuellement par 

 élévation de température, mais tend à devenir constante vers le point de fusion. De 0° 

 à 100°, la résistivité varie à peu près linéairement avec la température, 



p^ = 1 07 I ( I — o , 00662 1 ) . 



t" i5'',4 5o° 100° 190° 240° 322° 4'4° 55o° 692° 84o° 920° 



p 963 696 362 123 64,9 18 14 5,80 1,77 0,575 0,122 0,061 



» Sulfure de fer FeS. — Fusion à 925°. Assez bon conducteur à froid. La résistance 

 G. R., 1902, I" Semestre. (T. CXXXIV, N° 21.) l6o 



